Cationic polymerization
પોલિમર રસાયણશાસ્ત્રમાં, કેશનિક પોલિમરાઇઝેશન એ સાંકળ વૃદ્ધિ પોલિમરાઇઝેશનનો એક પ્રકાર છે જેમાં કેશનિક આરંભકર્તા ચાર્જને મોનોમરમાં સ્થાનાંતરિત કરે છે, જે પછી પ્રતિક્રિયાશીલ બને છે. આ પ્રતિક્રિયાશીલ મોનોમર પોલિમર બનાવવા માટે અન્ય મોનોમર સાથે સમાન રીતે પ્રતિક્રિયા આપે છે. કેશનિક પોલિમરાઇઝેશન માટે જરૂરી મોનોમર્સના પ્રકારો ઇલેક્ટ્રોન-દાન અવેજી અને હેટેરોસાઇકલ્સ સાથેના આલ્કીન્સ સુધી મર્યાદિત છે. આયનીય પોલિમરાઇઝેશન પ્રતિક્રિયાઓની જેમ, કેશનિક પોલિમરાઇઝેશન પ્રતિક્રિયાઓ ઉપયોગમાં લેવાતા દ્રાવકના પ્રકાર પ્રત્યે ખૂબ જ સંવેદનશીલ હોય છે. ખાસ કરીને, મુક્ત આયનો રચવાની દ્રાવકની ક્ષમતા પ્રસરણ કરતી કેશનિક સાંકળની પ્રતિક્રિયાત્મકતાને નિર્ધારિત કરશે. કેશનિક પોલિમરાઇઝેશનનો ઉપયોગ પોલીઆઇસોબ્યુટિલીન (આંતરિક નળીઓમાં વપરાય છે) અને પોલી (એન-વિનાઇલકાર્બાઝોલ) (પીવીકે) ના ઉત્પાદનમાં થાય છે. કેટઆનિક પોલિમરાઇઝેશન માટે મોનોમર્સ મોનોમર્સનો અવકાશ બે મુખ્ય પ્રકારો સુધી મર્યાદિત છેઃ એલ્કીન અને હેટેરોસાયક્લિક મોનોમર્સ. બંને પ્રકારના મોનોમર્સનું કેશનિક પોલિમરાઇઝેશન ત્યારે જ થાય છે જ્યારે એકંદર પ્રતિક્રિયા ઉષ્મીય રીતે અનુકૂળ હોય. આલ્કીન્સના કિસ્સામાં, આ મોનોમર ડબલ બોન્ડના આઇસોમેરાઇઝેશનને કારણે છે; હેટેરોસાઇકલ્સ માટે, આ મોનોમર રિંગ સ્ટ્રેઇનના પ્રકાશનને કારણે છે અને, કેટલાક કિસ્સાઓમાં, પુનરાવર્તિત એકમોના આઇસોમેરાઇઝેશનને કારણે છે. કેટાયન પોલિમરાઇઝેશન માટેના મોનોમર્સ ન્યુક્લિયોફિલિક હોય છે અને પોલિમરાઇઝેશન પર સ્થિર કેટાયન બનાવે છે. ઓલેફિન મોનોમર્સનું આલ્કીન કેશનિક પોલિમરાઇઝેશન ઓલેફિન સાથે થાય છે જેમાં ઇલેક્ટ્રોન-દાન અવેજી હોય છે. આ ઇલેક્ટ્રોન-દાન જૂથો ઓલેફિન ન્યુક્લિયોફિલિકને ઇલેક્ટ્રોફિલિક આરંભકર્તાઓ અથવા વધતી પોલિમર સાંકળો પર હુમલો કરવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં બનાવે છે. તે જ સમયે, મોનોમર સાથે જોડાયેલા આ ઇલેક્ટ્રોન-દાન જૂથો વધુ પોલિમરાઇઝેશન માટે પરિણામી કેશનિક ચાર્જને સ્થિર કરવામાં સક્ષમ હોવા જોઈએ. કેટલાક પ્રતિક્રિયાશીલ ઓલેફિન મોનોમર્સ ઘટતી પ્રતિક્રિયાશીલતાના ક્રમમાં નીચે દર્શાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં હેટરોઆટમ જૂથો આલ્કાઈલ અથવા એરિલ જૂથો કરતાં વધુ પ્રતિક્રિયાશીલ છે. જો કે, નોંધ લો કે રચાયેલા કાર્બેનિયમ આયનની પ્રતિક્રિયાશીલતા એ મોનોમર પ્રતિક્રિયાત્મકતાની વિરુદ્ધ છે. હેટરોસાયક્લિક મોનોમર્સ હેટરોસાયક્લિક મોનોમર્સ કે જે કેશનિકલી પોલિમરાઇઝ્ડ છે તે લેક્ટોન્સ, લેક્ટમ અને ચક્રીય એમાઇન્સ છે. આરંભકર્તા ઉમેર્યા પછી, ચક્રીય મોનોમર્સ રેખીય પોલિમર બનાવે છે. હેટેરોસાયક્લિક મોનોમર્સની પ્રતિક્રિયાશીલતા તેમના રિંગ સ્ટ્રેન પર આધારિત છે. ઓક્સીરેન જેવા મોટા રિંગ સ્ટ્રેનવાળા મોનોમર્સ 1,3-ડાયોક્સિપેન કરતાં વધુ પ્રતિક્રિયાશીલ હોય છે, જેમાં રિંગ સ્ટ્રેન નોંધપાત્ર રીતે ઓછો હોય છે. છ સભ્યોની અને મોટી વીંટીઓ નીચલા વીંટી તાણને કારણે પોલિમરાઇઝ થવાની શક્યતા ઓછી હોય છે. સિન્થેસિસ ઇનિશિયેશન ઇનિશિયેશન એ કેશનિક પોલિમરાઇઝેશનનું પ્રથમ પગલું છે. દીક્ષા દરમિયાન, કાર્બેનિયમ આયન ઉત્પન્ન થાય છે જેમાંથી પોલિમર સાંકળ બનાવવામાં આવે છે. કાઉન્ટરિયન નોન-ન્યુક્લિયોફિલિક હોવું જોઈએ, નહીં તો પ્રતિક્રિયા તરત જ સમાપ્ત થઈ જાય છે. કેશનિક પોલિમરાઇઝેશન માટે વિવિધ આરંભકર્તાઓ ઉપલબ્ધ છે, અને તેમાંના કેટલાકને જરૂરી કેશનિક પ્રજાતિઓ પેદા કરવા માટે સહ આરંભકર્તાની જરૂર પડે છે. ક્લાસિકલ પ્રોટીક એસિડ મજબૂત પ્રોટીક એસિડનો ઉપયોગ કેટાયનિક પ્રારંભિક પ્રજાતિ બનાવવા માટે કરી શકાય છે. કેશનિક પ્રજાતિઓના પૂરતા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન કરવા માટે એસિડની ઉચ્ચ સાંદ્રતા જરૂરી છે. ઉત્પાદિત કાઉન્ટરિયન (A−) નબળું ન્યુક્લિયોફિલિક હોવું જોઈએ જેથી પ્રોટોનેટેડ એલ્કીન સાથે સંયોજનને કારણે વહેલી સમાપ્તિ અટકાવી શકાય. ઉપયોગમાં લેવાતા સામાન્ય એસિડ ફોસ્ફોરિક, સલ્ફ્યુરિક, ફ્લોરો-અને ટ્રાઇફ્લિક એસિડ છે. આ આરંભકર્તાઓ સાથે માત્ર ઓછા પરમાણુ વજનના પોલિમર રચાય છે. લેવિસ એસિડ/ફ્રીડેલ-ક્રાફ્ટ ઉત્પ્રેરક લેવિસ એસિડ એ કેટયોનિક પોલિમરાઇઝેશનની શરૂઆત માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સૌથી સામાન્ય સંયોજનો છે. વધુ લોકપ્રિય લેવિસ એસિડ SnCl4, AlCl3, BF3 અને TiCl4 છે. જો કે એકલા આ લેવિસ એસિડ પોલિમરાઇઝેશનને પ્રેરિત કરવામાં સક્ષમ છે, તેમ છતાં યોગ્ય કેટાયન સ્રોત સાથે પ્રતિક્રિયા ખૂબ ઝડપથી થાય છે. કેટાયન સ્ત્રોત પાણી, આલ્કોહોલ અથવા એસ્ટર અથવા એનહાઇડ્રાઇડ જેવા કાર્બોકેશન દાતા પણ હોઈ શકે છે. આ પ્રણાલીઓમાં લેવિસ એસિડને કોઇનઇટિએટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જ્યારે કેટાયન સ્રોત એ આરંભકર્તા છે. આરંભકર્તા સાથે આરંભકર્તાની પ્રતિક્રિયા પર, એક મધ્યવર્તી સંકુલ રચાય છે જે પછી મોનોમર એકમ સાથે પ્રતિક્રિયા આપે છે. આરંભકર્તા-આરંભકર્તા સંકુલ દ્વારા ઉત્પન્ન થતું પ્રતિક્રમણ બ્રોન્સ્ટેડ એસિડ A-પ્રતિકર્ષણ કરતાં ઓછું ન્યુક્લિયોફિલિક હોય છે. ક્લોરિન અને બ્રોમિન જેવા હેલોજન, વધુ સક્રિય લેવિસ એસિડના ઉમેરા પર કેશનિક પોલિમરાઇઝેશન પણ શરૂ કરી શકે છે. કાર્બેનિયમ આયન ક્ષાર સ્થિર કાર્બેનિયમ આયનોનો ઉપયોગ માત્ર સૌથી વધુ પ્રતિક્રિયાશીલ આલ્કીન્સની સાંકળ વૃદ્ધિ શરૂ કરવા માટે થાય છે અને તે સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત માળખાં આપવા માટે જાણીતા છે. કાર્બેનિયમ આયન શોષણના અદ્રશ્યતાને માપવાની સરળતાને કારણે આ આરંભકર્તાઓનો ઉપયોગ મોટેભાગે ગતિશાસ્ત્રના અભ્યાસોમાં થાય છે. સામાન્ય કાર્બેનિયમ આયનો ટ્રાઇટિલ અને ટ્રોપિલિયમ કેટાયન છે. આયોનાઇઝિંગ રેડિયેશન આયોનાઇઝિંગ રેડિયેશન રેડિકલ-કેશન જોડી બનાવી શકે છે જે પછી કેશનિક પોલિમરાઇઝેશન શરૂ કરવા માટે મોનોમર સાથે પ્રતિક્રિયા કરી શકે છે. રેડિકલ-કેશન જોડીનું નિયંત્રણ મુશ્કેલ છે અને ઘણીવાર મોનોમર અને પ્રતિક્રિયાની સ્થિતિ પર આધાર રાખે છે. આમૂલ અને આયનીય પ્રજાતિઓની રચના ઘણીવાર જોવા મળે છે. પ્રસાર પ્રસાર સક્રિય પ્રજાતિઓમાં મોનોમર ઉમેરીને આગળ વધે છે, એટલે કે. કાર્બેનિયમ આયન. મોનોમરને વધતી જતી સાંકળમાં હેડ-ટુ-ટેલ ફેશનમાં ઉમેરવામાં આવે છે; આ પ્રક્રિયામાં, કેશનિક એન્ડ ગ્રુપને મોનોમર એડિશનના આગામી રાઉન્ડ માટે પરવાનગી આપવા માટે પુનર્જીવિત કરવામાં આવે છે. તાપમાનની અસર પ્રતિક્રિયાનું તાપમાન પ્રસારના દર પર અસર કરે છે. પોલિમરાઇઝેશન () માટે એકંદર સક્રિયકરણ ઊર્જા દીક્ષા (), પ્રસાર () અને સમાપ્તિ () પગલાઓ માટે સક્રિયકરણ ઊર્જા પર આધારિત છેઃ સામાન્ય રીતે, અને ના સરવાળા કરતા મોટી હોય છે, એટલે કે એકંદર સક્રિયકરણ ઊર્જા નકારાત્મક હોય છે. જ્યારે આવું થાય છે, ત્યારે તાપમાનમાં ઘટાડો પ્રસારના દરમાં વધારો તરફ દોરી જાય છે. જ્યારે એકંદર સક્રિયકરણ ઊર્જા હકારાત્મક હોય ત્યારે વિપરીત સાચું છે. સાંકળની લંબાઈ પણ તાપમાનથી પ્રભાવિત થાય છે. લાંબી સાંકળો બનાવવા માટે 170-190 K ની શ્રેણીમાં નીચા પ્રતિક્રિયા તાપમાનને પસંદ કરવામાં આવે છે. આ સમાપ્તિ માટે સક્રિયકરણ ઊર્જાના પરિણામે આવે છે અને અન્ય આડઅસરો પ્રસાર માટે સક્રિયકરણ ઊર્જા કરતા મોટી હોય છે. જેમ જેમ તાપમાન વધે છે તેમ તેમ સમાપ્તિ પ્રતિક્રિયા માટેનો ઊર્જા અવરોધ દૂર થાય છે, જેના કારણે પોલિમરાઇઝેશન પ્રક્રિયા દરમિયાન ટૂંકી સાંકળો ઉત્પન્ન થાય છે. દ્રાવક અને પ્રતિકારકની અસર દ્રાવક અને પ્રતિકારક (જીજેન આયન) પ્રસરણના દર પર નોંધપાત્ર અસર કરે છે. કાઉન્ટરિયન અને કાર્બેનિયમ આયન ઘનિષ્ઠ આયન જોડી સિદ્ધાંત અનુસાર વિવિધ સંગઠનો ધરાવી શકે છે; જેમાં સહસંયોજક બંધ, ચુસ્ત આયન જોડી (અવિભાજિત), દ્રાવક-વિભાજીત આયન જોડી (આંશિક રીતે અલગ) અને મુક્ત આયન (સંપૂર્ણપણે વિચ્છેદિત) નો સમાવેશ થાય છે. આ જોડાણ સહસંયોજક બંધ તરીકે સૌથી મજબૂત હોય છે અને જ્યારે જોડી મુક્ત આયનો તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે છે ત્યારે સૌથી નબળું હોય છે. કેશનિક પોલિમરાઇઝેશનમાં, આયનો આયન જોડી (કાં તો ચુસ્ત અથવા દ્રાવક-અલગ) અને મુક્ત આયનો વચ્ચે સંતુલનમાં હોય છે. પ્રતિક્રિયામાં જેટલા વધુ ધ્રુવીય દ્રાવકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તેટલું વધુ સારું આયનોનું દ્રાવણ અને વિભાજન થાય છે. મુક્ત આયનો આયન જોડી કરતાં વધુ પ્રતિક્રિયાશીલ હોવાથી, વધુ ધ્રુવીય દ્રાવકોમાં પ્રસારનો દર વધુ ઝડપી હોય છે. કાઉન્ટરિયનનું કદ પણ એક પરિબળ છે. ઓછા ચાર્જ ઘનતા ધરાવતા મોટા કાઉન્ટરિયનની સરખામણીમાં વધુ ચાર્જ ઘનતા ધરાવતા નાના કાઉન્ટરિયનમાં કાર્બેનિયમ આયન સાથે વધુ મજબૂત ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ હશે. વધુમાં, ઓછા ચાર્જ ઘનતા ધરાવતા કાઉન્ટરિયનની સરખામણીમાં ધ્રુવીય દ્રાવક દ્વારા નાના કાઉન્ટરિયનને વધુ સરળતાથી ઉકેલવામાં આવે છે. પરિણામે દ્રાવકની દ્રાવક ક્ષમતામાં વધારો થવાની સાથે પ્રસાર દરમાં વધારો થાય છે. સમાપ્તિ સમાપ્તિ સામાન્ય રીતે કાઉન્ટરિયન સાથે એકરૂપ પુનઃગોઠવણી દ્વારા થાય છે. આ પ્રક્રિયામાં, કાઉન્ટરિયનનો આયનીય ટુકડો પ્રસરણ સાંકળના અંત સાથે જોડાય છે. આ માત્ર વધતી જતી સાંકળને નિષ્ક્રિય કરતું નથી, પરંતુ તે આરંભકર્તા-આરંભકર્તા સંકુલની સાંદ્રતામાં ઘટાડો કરીને ગતિશીલ સાંકળને પણ સમાપ્ત કરે છે. ચેઇન ટ્રાન્સફર ચેઇન ટ્રાન્સફર બે રીતે થઈ શકે છે. સાંકળ સ્થાનાંતરણની એક પદ્ધતિ સક્રિય સાંકળના છેડાથી કાઉન્ટરિયન સુધી હાઇડ્રોજન એબ્સ્ટ્રેક્શન છે. આ પ્રક્રિયામાં, વધતી જતી સાંકળને સમાપ્ત કરવામાં આવે છે, પરંતુ વધુ સાંકળો શરૂ કરવા માટે આરંભકર્તા-આરંભકર્તા સંકુલને પુનર્જીવિત કરવામાં આવે છે. બીજી પદ્ધતિમાં સક્રિય સાંકળના અંતથી મોનોમર સુધી હાઇડ્રોજન એબ્સ્ટ્રેક્શનનો સમાવેશ થાય છે. આ વધતી જતી સાંકળને સમાપ્ત કરે છે અને એક નવું સક્રિય કાર્બેનિયમ આયન-કાઉન્ટરિયન સંકુલ પણ બનાવે છે જે ફેલાવવાનું ચાલુ રાખી શકે છે, આમ ગતિશીલ સાંકળને અકબંધ રાખે છે. કેશનિક રીંગ-ઓપનિંગ પોલિમરાઇઝેશન કેશનિક રીંગ-ઓપનિંગ પોલિમરાઇઝેશન દીક્ષા, પ્રસાર અને સમાપ્તિના સમાન યાંત્રિક પગલાંને અનુસરે છે. જો કે, આ પોલિમરાઇઝેશન પ્રતિક્રિયામાં, મોનોમર એકમો પરિણામી પોલિમર સાંકળોની તુલનામાં ચક્રીય હોય છે જે રેખીય હોય છે. ઉત્પાદિત રેખીય પોલિમરમાં છતનું તાપમાન ઓછું હોઈ શકે છે, તેથી ડિપોલિમરાઇઝેશનને રોકવા માટે પોલિમર સાંકળોનું એન્ડ-કેપિંગ ઘણીવાર જરૂરી છે. કાઇનેટિક્સ પ્રસારનો દર અને પોલિમરાઇઝેશનની માત્રા પોલિમરાઇઝેશનના કાઇનેટિક્સના વિશ્લેષણ પરથી નક્કી કરી શકાય છે. દીક્ષા, પ્રસાર, સમાપ્તિ અને સાંકળ સ્થાનાંતરણ માટેના પ્રતિક્રિયા સમીકરણો સામાન્ય સ્વરૂપમાં લખી શકાય છેઃ જેમાં I + એ આરંભકર્તા છે, M એ મોનોમર છે, M + એ પ્રસાર કેન્દ્ર છે, અને,, અને અનુક્રમે દીક્ષા, પ્રસાર, સમાપ્તિ અને સાંકળ સ્થાનાંતરણ માટેના દર સ્થિરાંકો છે. સરળતા માટે, ઉપરોક્ત પ્રતિક્રિયા સમીકરણોમાં પ્રતિસંકોચન દર્શાવવામાં આવતા નથી અને માત્ર મોનોમરમાં સાંકળ સ્થાનાંતરણને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. પરિણામી દર સમીકરણો નીચે મુજબ છે, જ્યાં કૌંસ સાંદ્રતા સૂચવે છેઃ સ્થિર-સ્થિતિ શરતો ધારી રહ્યા છીએ, એટલે કે. આરંભનો દર = સમાપ્તિનો દરઃ [M +] માટેનું આ સમીકરણ પછી પ્રસારના દર માટેના સમીકરણમાં વાપરી શકાય છેઃ આ સમીકરણમાંથી, તે જોવા મળે છે કે મોનોમર અને આરંભકર્તાની સાંદ્રતામાં વધારો થતાં પ્રસાર દર વધે છે. પોલિમરાઇઝેશનની માત્રા, પ્રસાર અને સમાપ્તિના દર પરથી નક્કી કરી શકાય છેઃ જો સમાપ્તિને બદલે સાંકળ સ્થાનાંતરણ પ્રબળ હોય, તો જીવંત પોલિમરાઇઝેશન માટેનું સમીકરણ બને છે 1984માં, હિગાશિમુરા અને સાવામોટોએ આલ્કાઈલ વિનાઇલ ઈથર્સ માટે પ્રથમ જીવંત કેશનિક પોલિમરાઇઝેશનની જાણ કરી હતી. આ પ્રકારના પોલિમરાઇઝેશને સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત પોલિમરના નિયંત્રણ માટે મંજૂરી આપી છે. જીવંત કેશનિક પોલિમરાઇઝેશનની મુખ્ય લાક્ષણિકતા એ છે કે સમાપ્તિ અનિવાર્યપણે દૂર કરવામાં આવે છે, આમ જ્યાં સુધી તમામ મોનોમરનો વપરાશ ન થાય ત્યાં સુધી કેશનિક સાંકળની વૃદ્ધિ ચાલુ રહે છે. વાણિજ્યિક ઉપયોગો કેશનિક પોલિમરાઇઝેશનનો સૌથી મોટો વ્યાવસાયિક ઉપયોગ પોલીઆઇસોબ્યુટિલિન (પીઆઇબી) ઉત્પાદનોના ઉત્પાદનમાં છે જેમાં પોલીબ્યુટિન અને બ્યુટાઇલ રબરનો સમાવેશ થાય છે. આ પોલિમરમાં એડહેસિવ્સ અને સીલંટથી માંડીને રક્ષણાત્મક હાથમોજાં અને ફાર્માસ્યુટિકલ સ્ટોપર્સ સુધીના વિવિધ ઉપયોગો છે. દરેક પ્રકારના આઇસોબ્યુટિલીન ઉત્પાદનના સંશ્લેષણ માટેની પ્રતિક્રિયા શરતો ઇચ્છિત પરમાણુ વજન અને મોનોમર (ઓ) ના કયા પ્રકાર (ઓ) નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેના આધારે બદલાય છે. નીચા પરમાણુ વજન (5-10 x 104 Da) પોલીઆઇસોબ્યુટિલીન રચવા માટે સૌથી સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી પરિસ્થિતિઓ −40 થી 10 °C ની તાપમાન શ્રેણીમાં AlCl3, BF3, અથવા TiCl4 સાથે દીક્ષા છે. આ ઓછા પરમાણુ વજનના પોલીઆઇસોબ્યુટિલીન પોલિમરનો ઉપયોગ કોલ્કિંગ અને સીલંટ તરીકે થાય છે. ઉચ્ચ પરમાણુ વજન ધરાવતા પી. આઈ. બી. નું સંશ્લેષણ −100 થી −90 °સે. ના ખૂબ નીચા તાપમાને અને મિથાઇલીન ક્લોરાઇડના ધ્રુવીય માધ્યમમાં થાય છે. આ પોલિમરનો ઉપયોગ અનક્રોસ્લિન્ક્ડ રબર ઉત્પાદનો બનાવવા માટે થાય છે અને ચોક્કસ થર્મોપ્લાસ્ટિક માટે ઉમેરણો છે. ઉચ્ચ પરમાણુ વજન પી. આઈ. બી. ની અન્ય લાક્ષણિકતા તેની ઓછી ઝેરી છે જે તેને ચ્યુઇંગ ગમ માટે આધાર તરીકે ઉપયોગમાં લેવાની મંજૂરી આપે છે. પોલીઆઇસોબ્યુટિલીનનું ઉત્પાદન કરતી મુખ્ય રાસાયણિક કંપનીઓ એસો, એક્સોનમોબિલ અને બીએએસએફ છે. બ્યુટાઇલ રબર, પી. આઈ. બી. થી વિપરીત, એક કોપોલિમર છે જેમાં મોનોમર આઇસોબ્યુટિલીન (~98%) અને આઇસોપ્રીન (2 ટકા) ઉચ્ચ પરમાણુ વજન પી. આઈ. બી. જેવી જ પ્રક્રિયામાં પોલિમરાઇઝ થાય છે. બ્યુટાઇલ રબર પોલિમરાઇઝેશન એક સતત પ્રક્રિયા તરીકે હાથ ધરવામાં આવે છે, જેમાં આરંભકર્તા તરીકે AlCl3 હોય છે. તેની ઓછી ગેસ પારગમ્યતા અને રસાયણો અને વૃદ્ધત્વ સામે સારો પ્રતિકાર તેને રક્ષણાત્મક હાથમોજાં, વિદ્યુત કેબલ ઇન્સ્યુલેશન અને બાસ્કેટબોલ જેવી વિવિધ એપ્લિકેશનો માટે ઉપયોગી બનાવે છે. બ્યુટાઇલ રબરનું મોટા પાયે ઉત્પાદન બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન શરૂ થયું હતું અને આજે યુ. એસ. માં આશરે 1 અબજ પાઉન્ડ/વર્ષનું ઉત્પાદન થાય છે. પોલીબ્યુટિન એ અન્ય કોપોલિમર છે, જેમાં આશરે 80 ટકા આઇસોબ્યુટિલિન અને 20 ટકા અન્ય બ્યુટેન (સામાન્ય રીતે 1-બ્યુટેન) હોય છે. આ ઓછા પરમાણુ વજનના પોલિમર (300-2500 Da) નું ઉત્પાદન તાપમાનની વિશાળ શ્રેણી (−45 થી 80 °C) ની અંદર AlCl3 અથવા BF3 સાથે કરવામાં આવે છે. આ પોલિમરના પરમાણુ વજનના આધારે, તેનો ઉપયોગ એડહેસિવ્સ, સીલંટ, પ્લાસ્ટિસાઈઝર્સ, ટ્રાન્સમિશન પ્રવાહી માટેના ઉમેરણો અને અન્ય વિવિધ ઉપયોગો તરીકે થઈ શકે છે. આ સામગ્રી ઓછી કિંમતની છે અને બી. પી. કેમિકલ્સ, એસો અને બી. એ. એસ. એફ. સહિતની વિવિધ કંપનીઓ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. કેશનિક પોલિમરાઇઝેશન દ્વારા રચાયેલા અન્ય પોલિમર હોમોપોલિમર અને પોલિટર્પિન્સના કોપોલિમર છે, જેમ કે પિનેન્સ (છોડમાંથી મેળવેલા ઉત્પાદનો), જેનો ઉપયોગ ટેકીફાયર્સ તરીકે થાય છે. હેટેરોસાઇકલ્સના ક્ષેત્રમાં, 1,3,5-ટ્રાઇઓક્સેનને અત્યંત સ્ફટિકીય પોલિઓક્સિમેથિલિન પ્લાસ્ટિક બનાવવા માટે થોડી માત્રામાં ઇથિલિન ઓક્સાઇડ સાથે કોપોલિમરાઇઝ કરવામાં આવે છે. ઉપરાંત, આલ્કાઈલ વિનાઇલ ઈથર્સનું હોમોપોલિમરાઇઝેશન માત્ર કેશનિક પોલિમરાઇઝેશન દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. સંદર્ભો પોલિમરાઇઝેશન પ્રતિક્રિયાઓ